Udsigt over Jerntilvirkniiigen. 301 



Puddling mere og mere komme til at arbeide i Retningen 

 mod Staal; Forskjellen i Omkostninger er liden ligeoverfor 

 de vundne Fordele. 



Som Material for Fintkornjernet anvendes ialminde- 

 lighed et noget langsomt ferskende, kulstofrigt Rujern, 

 saavel graat som enkelte Sorter hvidt, enten hver for sig 

 eller i Blanding. Da en mindre kraftig Oxydation finder 

 Sted — og ikke just „fordi Processen ialmindelighed gaar 

 raskere for sig" — (Kerl, Hüttenkunde Bd. 3. S. 544) — 

 anvendes tillige et muligst rent Jern, frit for Svovl og 

 Fosfor, hvorimod en Gehalt af Silicium neppe uden videre 

 er saa farlig, som Flere antage. Manganholdigt Rujern 

 er især vel skikket hertil saavelsom til Staal, da det giver 

 en letflydende Slag, der beskytter Jernet mod Luftens for 

 sterke Indvirkning og tillige selv har en mindre kraftigt 

 oxyderende, men derimod godt rensende Egenskab *). Un- 

 der Puddlingen anvendes en større Mængde Slag, der især 

 mod Slutningen maa være noget raaere end ellers, hvor- 

 ved baade Luftens ligefremme Lidvirkning og Afkulhngen 

 ved Slaggens Oxyder bliver mindre. Lletheletaget søger 

 man saameget som muHgt at hindre en rask Procès; af 

 denne Aarsag saavelsom for den større Slagmængdes 

 Skyld gjøres ogsaa Ovnens Herd et Par Tommer dybere 

 og Hvælvet lidt høiere end sædvanligt. Indsmeltningen 

 af Rujernet foregaar under en meget sterk Hede, saa at 

 det bliver meget flydende; derved forlænges selve Oxyda- 

 tionen noget og Massens tyndflydende Tilstand tillader en 



Nærmere at omhandle den i kemisk Henseende vigtige Andel, 

 som Manganet har i Jernets Metallurgi idetheletaget, og de 

 derom fremsatte Anskuelser hører ellers neppe hjemme i et 

 Arbeide som nærværende, hvor det rentKemiske træder i Bag- 

 grunden. 



